-22- 



Mineralogie. 



zwischen den beiden Rhomboedern abstumpften und abrundeten ; es werden 

 eine Anzahl von Formen angeführt, die aus den approximativen Messungen 

 berechnet sind. K. Busz. 



Giovanni D' Achiardi : Analysi di alcuni Minerali bau- 

 xitici italiani. (AUa memoria di Antonio D' Achiardi. 1903. p. 1— 4.) 



Verf. setzt die angewandten Methoden und die Gesichtspunkte, die 

 ihn bei den Analysen geleitet haben, mit besonderer Berücksichtigung des 

 häufigen Titangehalts der Bauxite auseinander ; letztere stammen aus dem 

 typischen italienischen Bauxitgebiet, aus der Nähe von Pescina (Commune 

 Lecce de Marsi). Untersucht wurden vier Nummern, und zwar sind 1 und 3 

 ziegelrot und z. T. pulverig, z. T. harte, pisolithische Konkretionen bildend, 

 2 und 4 sind pulverig und schmutzigrosenrot. 



Die Analysenresultate sind: 





1. 



2. 



3. 



4. 



H,0 . . . . 



1,71 



1,74 



1,73 



1,57 



Glühverlust . 



. - 11,07 



10,70 



10,97 



15,74 



SiO, .... 



. . 3,98 



9,81 



5,98 



6,28 



TiO, .... 



. . 2,06 



1,86 



1,39 



2,70 



SO3 .... 





Spur 



0,14 



Spur 



Al,03. . . . 





43,42 



43,41 



41,13 



Fe,03^ . . . 



. . 35,36 



33,02 



35,53 



24,81 



CaO .... 



. . 0,16 



0,25 



0,70 



8,24 



MgO .... 



. . Spur 



Spur 



Spur 



Spur 





100,20 



100,80 



99,85 



100,47 



Die erste Probe wurde mit Schwefelsäure behandelt. Dabei ging 

 in Lösung: 



4,08 SiOa (Gesamtbetrag nach obiger Analyse 3,98), 1,47 Ti02 blieb 

 im Rückstand und 0,50 wurde gelöst (Gesamtbetrag 2,06), 81,61 AI2 O3 

 -f FcgOg gelöst (Gesamtbetrag 81,22). 



Bezieht man obige Analysen auf bei 110° getrocknetes Material, so 

 erhält man die folgenden Zahlen: 



1. 2. 3. 4. 



Glühverlust . . . 11,26 10,89 11,16 15,99 



SiO^ 4,05 9,98 6,09 6,38 



TiO^ 2,10 1,89 1,41 2,74 



SO3 Spur Spur 0,14 Spur 



AI2O3 46,66 44,18 44,17 41,78 



Fe2 03 35,97 33,60 36,17 25,21 



CaO 0,16 0,26 0,71 8,37 



MgO Spur Spur Spur Spur 



100,20 100,80 99,85 100,47 



Max Bauer. 



^ Die Oxydationsstufe des Eisens ist nicht genauer bestimmt worden. 



